ET D'HISTOIRE NATURELLE. 379 



till exces d'acide : on a verse dans cette dissolution de 1'ammo- 

 niac caustique, jusqu'a ce qu'elle n'y occasion n at plus de preci- 

 pitation ; le depot (Valumine), apres avoir ete lave et seche au 

 rouge , pesoit 48 parties. 



V I I. 



Ives eanx de lavage du precipite parrarnmoniac(n°. VI ), ont 

 ^te traitecs avec du carbonate de potasse parf'aitement sature d'a- 

 cide carbonique ; il s'est fait un precipite qui , dument filtre , 

 lave et seche, pesoit 6 parties de carbonate de chaux , equivalant, 

 suivant Bergmann , a 3 { de chaux. 



VIII. 



Quant a la partie" qui n'avoit pas ete dissoute par la potasse 

 caustique (n°. VI ) , on l'a dissoute dans l'acide muriatique ; il 

 s'est degige pendant cette dissolution une grande partie d'acide 

 muriatique oxigeYie. Apres avoir enleve , j)ar l'evaporation , la 

 plus grande partie de l'acide excedent , on a verse dans cette 

 dissolution du carbonate de potasse parf'aitement sature d'acide 

 carbonique. ( Si le manganese avoit contenu du fer , il se seroit 

 precipite en rouge. ) Les premieres gouttes n'ont. oecasionne au- 

 cun precipite ; mais lorsqu'on en a ajoute davantage,il s'est forme 

 tin precipite blanc qui a ete redissous par une plus grande quan- 

 tite du m£me carbonate. 



De l'ainmoniac verse dans cette liqueur , y a fait naitre un 

 depot gelatineux blanc , se changeant bientot en brun , qui , 

 filtre, lave et seche au rouge, a pris une couleur noiratre , et 

 pesoit 9 parties ; il avoit toutes les proprietes de l'oxide de 



manganese. 



RSsultat de I'analyse de la Sibdrite. 



Alumine 4& parties. 



Silice 36. 



Chaux 3 f . 



Oxide de manganese 9. 



96 {■ 

 Perte 3 7 . 



